5i6 PLO 



moins riche, et lorsque la matière est bien liquide, on y ajoute, 

 à plusieurs reprises, des morceaux de fer, dont le poids total 

 est de 2'/^ à 3 quint, métr., puis on brasse avec des ringards : 

 bientôt le sulfure de fer, résultat de la décomposition de la 

 galène, vient nagera la surface du bain, tandis que le plomb 

 se réunit dans un creux ou bassin intérieur, où on le puise 

 pour le mouler. En 1 5 ou 1 8 heures, on termine une fonte 

 dont le produit varie entre 4 et 5/^ quint, métr., suivant la ri- 

 chesse du minerai. On ne repasse au fourneau à manche, 

 aucun des produits de cette fonte. Le résultat est environ 

 55 '/j p. % de plomb; la fonte de 5o quint, métr. de minerai 

 consomme 92 quint, métr. de houille, de médiocre qualité, 

 en 9'/, heures de travail. 



Le même procédé a été transporté à Poullaouen et y est 

 employé avec succès : on se sert de vieille fonte concassée au 

 lieu de fer forgé, que l'on emploie plus sotivent à Vienne; en 

 outre, on mêle avec les schlichs très-bien lavés, d.es terres ar- 

 gentifères delà mine du Huelgoët, du fonds de coupelle, etc., 

 et l'on trouve que l'on extrait très - complètement, par ce 

 procédé, le plomb et l'argent que ces matières contiennent. 

 La charge se compose de 460 kil. de schlich avec 3i20 kil. 

 environ des matières mentionnées ci -dessus; lorsque la fu- 

 sion est complète, on ajoute 3o , 3i ou 02 p. y„ de ferraille. 



L'opération dure trois heures, et l'on obtient de 5oo, 35o 

 à 400 kil. de plomb d'œuvre : la consommation en combus- 

 tible est d'environ 1 y^ hectolitre de houille. 



Les mattes ne contenant que de 1 k 1% p. "/„ de plomb, 

 sont rejetées. 



Le prix élevé de la ferraille et quelquefois le manque ab- 

 solu de cette matière, empêche qu'on ne traite tout le mi- 

 nerai de Poullaouen par ce procédé, qui est fort expéditif et 

 très -avantageux par lui-même. 



n. Traitement de la galène avec addition de matières contenant 

 du fer à Vétat d'oxide. 



Nous avons dit que l'on n'étoit pas encore parvenu à rem- 

 placer le fer métallique, dans la fonte de la galène, par le 

 minerai de fer; mais seulement à en diminuer la proportion 



